( '37 ) . 

 » Le sesqiiioxyde de fer fournit, dans ces conditions, des lamelles rec- 

 tangulaires d'un éclat nacré, légèrement teintées en rose, et agissant 

 vivement sur la lumière ])olai'isée; leur composition se détermine comme 

 celle de l'hydrate précédemment décrit, et s'exprime par la formule 



Fe-0%3PhO',4HO. 



» Les cristaux obtenus avec l'alumine sont de longues aiiiuilles biré- 

 fringentes, isolées ou accolées en faisceaux peu divergents; la méthode 

 d'analyse indiquée pour l'hydrate précédent permet de leur assigner la 

 formule Al=0^ 3PhU=, 4H0. 



» IL Phosphates anhydres. — Au-dessus de 200°, les dissolutions de 

 sesquioxyde de fer et d'alumine dans l'acide phnsphorique déposent encore 

 des cristaux, mais à une température d'autant plus élevée que le poids de 

 l'oxyde en dissolution est plus faible par lapport à celui de l'acide phos- 

 phoriqne. Tous les cristaux ainsi obtenus sont des phosphates anhydres 

 de même composition chimique, mais dont la forme est, comme pour le 

 phosphate de silice, étroitement liée à la température à laquelle ils se sont 

 déposés. 



» De 200" à 25o°, les cristaux de phosphate de fer possèdent la symétrie 

 orthorhombic|ue ; ce sont des prismes courts, cannelés, aplatis parallèle- 

 ment à A', terminés par un dôme a*, et portant de nombreuses facettes 

 obliques sur les angles e. 



)) De 25o" au rouge naissant, les cristaux ont un aspect fusiforme ; ils 

 sont dépourvus de plan de symétrie et appartiennent au système tricli- 

 nique. 



» Enfui le phosphate de fer qui cristallise au rouge est formé de longs 

 prismes cliuorhombiques présentant quelquefois une section orthogonale 

 presque carrée et terminés ordinairement [)ar une face rhombe fortement 

 inclinée sur les arêtes du prisme. 



» I^es cristaux de ces différents dépôts sont inattacpiables par l'eau; 

 l'analyse, conduite comme celle des cristaux hydratés, Icui- assigne la for- 

 mule Fe-0% 3PhO\ Il résulte de cette étude cpie le phosphate de sesqui- 

 oxyde de fer présente un polymorphisme analogue à celui cpie nous avons 

 fait coniuiitre pour le phosphate de silice. 



» A partir de 200", les cristaux provenant des dissolutions d'alumine 

 dans l'acide phosphorique sont des tétraèdres à arêtes courbes, sans action 

 sensible sur la lumière polarisée; ils acquièrent une très grande netteté 



